— 47G — 



básico, hidratado, de Pb y Zn, siendo reemplazado elY 2 0 

 parcialmente por P 2 0 5 y As 2 0 5 , y el ZnO parcialmente por 

 MnO, y, á veces, por cortas cantidades de FeO, confir- 

 mándose así completamente los resultados obtenidos por 

 Rammelsberg, quien para este mineral ya estableció la 



( Pb 4 V 2 0 9 + aq ) 

 fórmula: | j n ^2Q9 _j_ a( j j > cu y a fórmula corresponde á: 



22.59% de V 2 0 5 , 55 . 15 °/ 0 de PbO, 20.03 % de ZnO, 

 y 2.23 % deH 2 0. 



Respecto á las diferencias en el color de las distin- 

 tas variedades de la Descloizita, desde el negro-acero y 

 el pardo oscuro hasta el amarillo dorado, parece que 

 Rammelsberg supone su origen en el mayor ó menor 

 contenido de manganeso. Los resultados de nuestros aná- 

 lisis no se oponen directamente á esta suposición-, aunque 

 ellos podrían dar también sospechas, de buscar la causa en 

 la coexistencia de mayores ó menores vestigios de hierro. 

 Pero lo que ademas se nota, á primera vista, es la falta 

 ó escasez, en los cristales oscuros, de la Vanadinita, y 

 su predominio progresivo en los cristales dotados cada 

 vez mas de un color amarillo. Los cristales de color ne- 

 gro-ticero contenían solo como 3 %, los de color pardo 

 claro como 10 %, y los amarillos hasta 40 á 50 % de Va- 

 nadinita. Es probable, no obstante, que este resultado sea 

 casual y que la causa de la variación de color no sea 

 debida, condicionalmente, al mayor ó menor contenido 

 de Vanadinita, pues este mineral también es variable, 

 respecto á su color, desde el pardo hasta el amarillo. En 

 una muestra no bien cristalizada é impura del mineral 

 oscuro que nos servia para el primer análisis provisorio, 

 para probar los métodos de la separación del ácido vaná- 

 dico, habíamos encontrado hasta 0.43 % de cloro, lo que 

 correspondería á un 18 % de Vanadinita ; y Rammelsberg 

 en una muestra oscura, encontró 0.24 % de cloro, lo 

 que correspondería, en el caso de que la presencia del Cl 



